IDENTIFICACIÓN DE TÉCNICAS DE MANUFACTURA Y FUNCIONALIDAD DE VASIJAS CERÁMICAS EN ESTUDIOS DE LÁMINA DELGADA
.1. C’apeV, R. Delgado C\~alvo\~Flores\*\*, j ID\~rraga\*\*, J L. Cuardiola\*\*\*.
Rrsuissn.- En este trabajo se lleva a cabo un estudio en lámina delgada sobre un conjunto de muestras cerámicas procedentes de una serie de yacimientos de la Edad del Bronce, ubicados en la provincia de Ciudad Real, y enmarcadas dentro de la denominada Cultura de Las Motillas 1 Los objetivos planteados se lía» ce/lirado en la identWcación de las posibles técnicas de manufacturación y reconocimiento de elementos que permita,, conocer la funcionalidad que tuvo la vasija durante su período de vida. Los resultados obtenidos lía,, puesto de nían¿f¡esto que es posible llevar a cabo esta identificación mediante el uso de esta técnica.
Ansm-ícr.- This paperpresents tite study of some Bronze Age potterv samplesfrom ¡he province of Ciudad Real by means of tltin-seclion analysis. The samples belong to the so called Cultura de Las Lviotillas . Tite studv lías been cerned out in orden to identijj\~ some possible techniques of manufacture a¡íd lo know tite funetion uhat tite pois liad in evetyday life. Tite resu¡ts obíained have confirmed tite value of tIsis íechnique for achieving such amis.
P.t\~n\~s Cz\~¡E: Arqueaníetria, Cerámicas, Ldmina delgada, Cultura de Las Motillas, Edad del Bronce.
Arr Wonos: Arclíaeometíy, Ceramics, Titin-Section analysis, Las Motillas culture, Bronze Age.
1. INTRODUCCIÓN.
Dentro del conjunto de métodos y técnicas analiticas aplicadas al campo de la arqueología, los estudios de tipo petrográfico, en el campe de la ceramica. se han centrado principalmente en la identificación de elementos minerales indicativos de la zona de origen de los materiales utilizados en la fabricación de las vasijas cerámicas. En este sentido son numerosos los trabajos realizados hasta el momento (Capel y Delgado Calvo-Flores ¡978; Courtois 1976; Echallier 1984; Freestone el al. 1982; Giot y Querré 1989; Middleton y Freestone 1991; Middleton et ah 1985; Williams 1983; etc.).
Con todo, sin obviar el gran interés que este ipo de estudios tiene, hemos considerado que seria posible, dadas las caracteristicas del método, intentar esponder a otra serie de cuestiones tales como reconocimiento de la técnica de manufacturación de la vasija cerámica y el posible uso al que fite destinada. La identificación de estos aspectos podria aportar nuevos elementos de interés en la caracterización e dentificación de los conjuntos cerámicos.
De acuerdo con este planteamiento se ha lleado a cabo cl estudio de un número reducido de ceámicas procedentes de un conjunto de yacimientos arqueológicos pertenecientes a la Edad del Bronce, ubicados en la provincia dc Ciudad Real, que se enmarcan dentro de la denominada “Cultura de Las Morillas” (Molina y Nájera 1978: Nájera y Molina 1977; Nájera et al 1977).
Dado que a partir de los estudios realizados, sobre estos materiales. per Difracción de Rayos X, análisis químico de elementos mayoritarios y análisis de elementos traza (Capel 1986) se ha pedido determinar el origen exacto de las materias primas utilizadas en la fabricación de las piezas cerámicas, hemos considerado de mayor interés abordar el estudio en ámina delgada intentando responder a cuestiones no elacionadas con el origen de los materiales sino con nuevos aspectos dc interés arqueológico. Así pues los bjetivos del trabajo han sido:
1.- Identificación y Caracterización del proceso de modelado.
.- Caracterización de los desgrasantes.
3.- Identificación dcl uso dado a la vasija cerámica urante su periodo de vida.
2. METODOLOGIA DE TRABAJO.
La metodología empleada para el tallado de las láminas y su observación microscópica fue descrita en sus puntos esenciales por nosotros en un trabajo anterior (Capel y Delgado Calvo-Flores 1978). El microscopio empleado ha sido un Fotomicroscopio II Polo Zeiss (luz transmitida y reflejada) Mod. 67703, provisto de un micrómetro ocular para la medida de los tamaños de cristal.
3. MATERIAL DE ESTUDIO: DESCRIPCIÓN DE LAS PIEZAS CERAMICAS.
Debido al carácter de ensayo que tiene este trabajo, pues se ha pretendido conocer la capacidad de respuesta de esta técnica a las cuestiones plantea das, el total de muestras seleccionadas para su estu dio ha sido de 28: 20 pertenecientes a las Motillas del Azuer y Los Palacios y 8 procedentes del material recogido en las prospecciones efectuadas en una serie de motillas localizadas en zonas próximas y que se encuentran dentro de la misma zona de influencia cultural (Nájera y Molina 1977; Nájera et aL 1977). En el presente trabajo sólo se recogen los datos rela cionados con el material procedente de las Motillas prospectadas.
A continuación pasamos a describir breve mente las características de las piezas estudiadas. Una información más detallada de las mismas asi co mo el dibujo de los materiales aparece recogido en Nájera y Molina (1977).
Morilla de la Vega (Arenas de San Juan>.
Fragmento de ftíentc honda con carena de hombro. Matriz: Fina. Superficie: Bn.tlida,
2.- Vaso con cuerpo globular y borde indicado. Pie de anillo. Matriz: Fina. Superficie: Bruñida.
Maullo de los Romeros (Alcázar dc San Juan).
3.- Fra\~,,ento de or/a con incisiones en el borde. Matriz: Fina. Superficie: Alisada.
Molí/lo de to Cavo de Pedro Álonso (Alcázar de San Juan).
4.- Vaso carenado de grau tamaño. Carena baja en el forsdo. Matriz: Fina. Superticie: Alisada.
Atol ¡lía de Torrolbo (‘lon’alba de Calatrava)
5.- Fragmento de tulipa con carenas a media altura. Matriz: Fina. Superficie: Bruñida.
Maullo de Sta, Maria del Ouad,ana (Argamasilla de Alba)
6- Fragmento de borde dc tina ollita. Matriz: Fina, Superficie: Alisada.
Motilla del Retamar (Argamasilla de Alba).
7.- Fragniento de galbo pertenecientc a una tulipa de carena baja. Matriz: Fina, Superficie: Espatulada.
AlatilIo deAlcázar de San Juan (Alcázar dc San Juan).
8.- Fragmento perteneciente al borde de tina oca. Ntatrsz: Grosera. Superficie: Alisada.
Desde un punto de vista cultural todos estos materiales pertenecen a un momento del Bronce Ple no con excepción de los pertenecientes a la Motilla de la Vega que se engloban en un Bronce Final.
4. ESTUDIO DE LAS MUESTRAS MEDIANTE LÁMINA DELGADA. RESULTADOS OBTENIDOS.
Antes de pasar a efectuar la descripción de las láminas conviene indicar que su numeración se corresponde con la dada al fragmento cerámico.
41. Lá,nima ¡.
DescripcióngeneraL- Se observan dos zonas ctaromen te diferenciadas, la externa, de espesor pequeflo. presenta una tex tura más fina quela interna)’ desferrWcacián de débito moderado con un colorpardo a,narilten¡o. Por su parre. la zona interna pue de considerarse. a su vez, dividida en dos subz anas. ¡‘no externo caracterizada por una fuerte desferríficacián y otra más interno con una desfirrificación moderada.
Fenocristales.- En la zona externa se observan pocos fenocristales a diferencia de la más interna. Están constituidos por cuarzo y cuarcita que presentan formas d\~ferenies: las primeros tienden a ser angulosos mientras que los segundas son redondea dos, En la zona interna se observan abundantes fenocristales de cuarzo, la mayoría de fornía alargada. En menor proparcion se encuentran fenocristales de arenisca)’ de meno metálico con ten dencia aformas redondeadas.
AJtín-iz\~- La matriz de la zona externa es de naturaleza arcillosa, presentando gran cantidad de granos ,ninerales de cuar za, mico y meno metálica. Estos pasan gradualmente a la ,natriz o excepción de los de meno que parecen fundírse con ella, El colo es pardo amarillento que indica una desferr{ficacíán moderada. La motriz de lo sana interna es también de naturaleza arcillosa. Está cotupuesto por cristo/itas de cuarzo, inicas, feldespatos y me no que, en general, se funden can la matriz. La arcillo que const tuye lo matriz está recrístatízada aunque no se ha podido detectar loformación de nuevosfoses minerales.
Textura y observaciones.- Presenta lada lo lámina un sistema de fisuras agrietas paralelo a las paredes de la vasija que se adoptan a las grandesfenocristales. En algunos cosos tas fisu ras están rellenas de minerales. siendo abundantes los rellenos de carbonatos. No se observo una tendencia bandeada bien definida ni par parte de los fenocristales ni en las zonas desferríficodos. presentando, por tanto, una distribución aleatoria. La zona más externo, de motriz muyfina. presenta un contacto muy neto con la zona siguiente lo que induce a pensar en que pertenece o un retoque realizado cuando/a vasija estaba bastanre seco.
4.2. Lámina 2.
Descripción generaL- Presento una división neta en zo nas aunqíte aparecen bandas de dferenre desferríficacián. El barde externo es bastante liso mientras que el internopresenta una leve ondulación.
Fenacristales.- Aparecen granos de cuarzo subangula res y subrredondeados en cantidad ,noderada, fenacri sta/es de meno metálica de formas parecidas y algunas formados de arcillo y crista/itas de cuarzo.
Mafriz\~- La masa basal es de naturaleza arcillosa con abundantes cristales de pequeña tamaño de cuarzo y meno con formas algo angulosas. Se encuentra dividida en cinca zonas marcadas por coloraciones diferentes; la más externa de color parda oscuro con un grado de desferríficación de >noderado a fuerte; a continuación otra de colorpardo amarillento; la siguiente del mismo color pero algo más oscuro; nuevamente otra de colar pardo amarillento y finalmente otra de color pardo oscuro que vuelve a presentar una desferríficación igual a la primera. Las partes más desferríficadas, uno, tres y cinco, tienen más fenocrísto/es de meno en la matriz. La existencia de cinco bandasparece indicar dferencías en la composición inicial de la arcillo y una elaboración de la vasija en capas.
Textura y observaciones.- Se observa un sistema de grietas relativamenteparalelo a las paredes de lo vassja. No se reconocen ordenaciones defenocristales.
4.3. LáminaS.
Descripción generaL- Aparecen claramente diferenciadas dos zonas. una externa de pequeño espesor y otro interior unas diez veces mayor. Lozana externo presento un contacto muy neto con la siguientey borde ondulado.
Fenocristales.- Se encuentran fenocrista/es de cuarzo y meno. Abundantes carbonatos que ocupan las huecas.
Matiz.- La masa basal de lo zona externa está consti luida por una arcillo de color pardo amarillento claro con un grado de desferrWcación pequeño y parece tener un cierto contenido en carbonatos. La bando interno ocupa la mayor parte de la lámino; está constituido por un material arcilloso con abundantesfenocristales de cuarzo can formas redondeados y angulosas, de calizoy margacaliza en algunos de/os cuales se reconocen granos de cuarzo incluidos, En la masa basal se incluyen abundantes fragmentos redondeados de caliza, margocaliza, cuarzo y plagioclasa fundamentalmente. El grado de desferrificacián es importante por lo que la masa presenta un color que va de pardo a parda oscuro.
Texturay observaciones.- La desferrtficación es homogéneo pera o pesar da lo cual se reconoce una cierta distribución en manchas. Rocio la parte externa de esta bando lo textura se va afinando (de grano más fino). Los fenocrista/es no se ordenan pero si un sistema de grietas que son paralelas a lasparedes de lo vasija. Estas grietas presentan relleno de carbonotos. La presencio de ese contacto neta de las zonas queforman laporte externa hay que snterpretarlo como un retaque sobre el que se ha efectuado la decoración de incisiones que presenta la vasija. Este elemento decorativo se detecto en la lámina mediante la presencia de salientesy entrantes con un espesor discontinuo en una superficie lisa.
4.4. Lámina 4.
Descripción generaL- Está constituida por una única zona con una textura más fina hacia el borde.
Fenocrista/es.- Los fenacristales son principalmente de cuarzo, encontrándose en cantidad más bien escasa. Son subrredondeados y redondeados. Además aparecen fenocristales de píagioclasa y meno metálica. fc/ay también fenocristales. compuestos formadas por agregados de arcillo yfenocristales (sedimentarias, edáficas) e inc/uso restos de chamoto.
Matriz.- La ‘nasa basal es de naturaleza arcillosa de color parda y pardo amarillento en la mitad exterior de la lámnina. Los cristales de la motriz son de cuarzoy plagioclasa y se reconocen zonas enriquecidas en carbanatos. Su forma es angulosa y están independientes de/a matriz sin fundirse con e/la.
Textura y observaciones.- La desferríficación es homogénea, sin formar bandas. Existen grietas para/e/as a las paredes de la vasija en las que se ven pequeños revestimientos externos de carbonatas. Se marnfiesta una subordinación de los cristales paralela o las paredes de la vasija.
4.5. Lámina 5.
Descripción generaL- La existencia de zonas en esta lá mino es dudosa pareciendo más bien un problema de diferente desferrificación. Asi. hacia la zona interna y externa de la vasija aparecen dos bandas para/e/as a los bordes de colorpardo oscuro que contrastan con el resto de/o masa que es de calorpardo olivo y de menor desferrificación salvo en el centra. Asimismo, sobre el borde exterior aparece una fina bando de calor pardo rojiza que también es consecuencia de la dinámica del hierro al no presentar dijbrencias composiciono/es en lamoso o los fenocristales.
Fenocristales.- Se observan abundantes fenocristales de cuarzo, arenisca cuarzoso, plogioclasas, meno metálica y algu nos de mico y roca caliza. Predominan las formas redondeadas> $y$ rectangulares.
Matiz.- Lo matriz es de naturaleza arcillosa con granos de cuarzo, plagioclaso y mico, En casi todos los cosos parecen fundirse con la matriz.
Texturay observaciones.- Existe una red defisuraspa ra/e/a a las paredes de la vasija. Las fenocristales están groseramente ordenados hacia los paredes de la vasija. Donde la desferqñcación ha sido más importante, borde externa e interno y centro de la lámina, se observan bandas de mayor desferrfcación pa ra/e/os o las paredes. Debida o la abundancia de fenocrista/es lo textura esgrosero.
4.6. Lámina 6.
Descripción generaL- En esta lámina se diferencian tres zonas. das de e/los exteriores (bordes externa e interno) más claras, de color parda a amarillento y una central de calorpardo oscuro casi negro. Al observar la composición de losfenocrista/es y la matriz. su homogeneidadparece indicar que el bandeada está ligado a la dinámica de la desferr(/¡cactón más intensa en el cenEro.
Fenoaristales.- Destacan pocos fenocristales de cuarzo deformas variadas desde angulosas a casi redondeadas. Pocos fenocristoles de co/izo o arenisca calcáreo redondeados y también pacos de plagioclaso alterada. Se ha observada algún fenocristal constituida par arcillo y granitos de cuarzo que es un agregado previo a lafabricación de la vasto, y por tanta su origen es sedimentario o edófico.
Matriz.- La matriz es arcillosa. recristalizada durante el proceso de cocción. Existen crista/itas de mena. de formas redondeadas. de cuarzo, micas, todos ellas fundiéndose con la motriz y con una relativa abundancia. La desferqílcación, en la zona interna y externa, es moderada como testimonio el color y aunque aparentemente es homogénea con pocos aumentos, al examinar/o en detalle se ve que está constituida por una red de bandas finas paralelas a las paredes de lo vasija. Coda bando corresponde a una zona de mayor acumulación de hierroy, por tonto, de un color parda amarillento más oscura Asimismo, en otras partes, la desferríficación es en manchas con zonas de acumulación. En la zona central, oscura y fuertemente desfernficad« aparecen también bandas y manchas de acumulación de hierro ocupando mayor supe’ftcie y. a veces, constituyendo verdaderos cristales de meno. Existen tambiénfisuras rellenas de carbonatos.
Textura y observaciones. - Los fenocristales no presentan una ordenación mnuy marcada respecto a las paredes de la vasija, aunque si una subordinación. Este hecho, unido a la subordinación de los bandas de meno ya lapresencia de lasfisuras ya citodas, permite hablar de una textura bandeada cosi paralela a las paredes de la vasija.

Figural.-Fotogfias-:sostsealylogialdeueollsmpleadsenlcacesijmicaepe rimentalSebeoctracdeoseaprtetralyetacdesessanteLsidsdeeoarecspeso enlamatriz(urasmi);2:placadilildufturacdavsimiexpeetalditst deahuecamientoSeobseraquetantosporoscomolosdsgrasantespresentanunaditribucionalatoria.LosxidosdeFeaparecedisper sosenlamtrzrida2);5:strsn67speciteisteadectracoetidde Feformadosateelrosia2);dtalestssposesp delos desgrasantes.Se observan algunos retoques hacia el borde de la vasija (luz transmitida, x.12).
4.7. Lámina 7.
Descripción generaL- Cerámica constituida por uno unica zona pero con ttn color deshamogéneo. La mayorparte de la matriz presenta un color pardo rojizo claro a pardo a,narillento y en ella existen bandas de espesor discontinuo y aspecto fluidal de calorpardo a’nart/lento verdoso.
Fenocristales.- Se observan fenocristales de distinta naturaleza. Son de cuarzo, de arenisca calcárea, plagioclasa, “‘eno metálica y pápulas de arcillo. Casi todos ellos son redondeados y subrredondeados.
Matriz.- La matrtz es arcillosa con una gran cantidad de fragmentos pequeños de cuarzo. plagioc/aso. “;ico y sobre todo de pequeñisimas pápulas de arcillo de colar naranja. Es de notar la formación de arcillo a partir de cristales de feldespato, detectada porque queda la soíííbra de antiguos fenocri stales. Además se reconoce en la matriz lapresenciada carbonatos.
Textura y observaciones.- La disposición de las bandas de meno parece ser unfenáimíeno ligado a la dinám,tica de la segregación del hierro, quizás debido a la composición del mnaterial original. Ello viene acommipatado por un cierto ordenamiento de los fenocri sta/es, no totalmente paralelo a lasparedes de la vasija. En el borde exterior la textura se vuelve más fina, indicativa de un acabado. Se presenta una red de fisuras paralelas a las bandas que se deben afenómenos posteriores a la formación de las ‘nis“‘os; probablemente tensiones por el proceso de enfriamiento provocadas por elgradiante de temperatura desde las zonas internas a las externas.
4.8? LáminaS.
Descripción generaL- Presenta Etna única zona, La m’íás externa presenta un colorpardo amarillento>’ la interna pardo. La ultimna tiene un grado de desferrificación moderado, un poco ‘noyor que el de la pritnera.
Fenacristales.- Presenta fenocristales de cuarzo en cantidad mm,oderada, de formnas angulosas, algún fenocristal grande de mnena níetálica y otros de roca caliza,
Matriz.- La niatriz es arcillosa con un grado de recristalización mnenomt Tiene granitos de cuarzo, alguno de feldespato de naturaleza claramnente detritica y parece contener carbonatos. Hay fisuras. mmiuchas de el/as rellenas de carbonatos. Asimismo en las proximidades de las paredes y afavor de lasfisuras parece que la desferrificación es más imnportante dando bandas más enrique cidas en hierro.
Textura y observaciones.- Hay una neta ordenación de los cristales algo inclinada con respecto a las paredes de la vasija. El sistema de fisuras y las bandas de mnena taníbién siguen estas ordenaciones. El porcentaje de fenacristales crece hacia la parte interior de la vasija, asi com’ío el grado de desferríficación lo que indica que se fueron empleando ,nateriales cada vez más finas en el modelado. Al ser gradual el paso hay que pensar que estas modificaciones se realizaron en húnmedo. Para justificar la desferrÉficación habrá que tener en cuenta los dmferentes niveles de oxidación-reducctón desde el intertor de la vastja a/exterior
5. DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS.
De acuerdo con las descripciones que se acaban de hacer parece adecuado individualizar cada uno de los elementos que se muestran como determinantes para contestar a los interrogantes planteados.
Por lo que respecta a la identificación de las técnicas de manufacturación, la existencia, en todas las muestras, dc un sistema de fisuras paralelo a las paredes de la vasija indica un proceso de modelado de rollos superpuestos que. en algunos casos, concluye con un retoquc posterior de homogeneización de la superficie a partir de una arcilla más fina. Pero esta igualdad. en cuanto al método de fabricación seguido. común para todas las piezas estudiadas, se ve alterada por una serie de características propias de cada vasija que son índice de un mayor o menor perfeccionamiento durante el proceso de fabricación dc la cerámica y que posiblemente estén relacionadas con el uso al que vaya destinado el recipiente. con la forma que se desee modelar y con el tratamiento pos terior de la superficie. A la posible relación entre todos estos aspectos, que indicaría una intencionalidad clara desde la selección de la materia prima hasta su acabado, trataremos de dar respuesta a lo largo de la discusión de los datos. Así pues. se han diferenciado dos grupos de piezas cerámicas, uno integrado por aquellas muestras que presentan un acabado más perfecto y el segundo formado por aquellas otras que no han sufrido retoque alguno.
El primer grupo lo integra la mayoría de las piezas estudiadas. Así, en la muestra 1. perteneciente a una fuente honda, se ha detectado un retoque en la parte externa realizado con una arcilla más fina, mientras que la pared interior no ha sido sometida a ningún tipo de acabado especial. La ausencia de retoques en la zona interna se pone de manifiesto por el desorden que presentan los minerales existentes en la matriz frente al carácter ordenado de los fenocristales más próximos a la pared externa de la vasija. Proceso similar es el que se puede obsen’ar en la muestra 3 perteneciente a una orza con decoración incisa en el borde. El proceso seguido en esta pieza se puede decir que es algo diferente en tanto que aquí el retoque se produce cuando la vasija está prácticamente seca. A diferencia con la muestra 1. el material utilizado en la fabricación de esta vasija es más fino, pudiéndose, incluso, hablar de una posible selección del mismo. Esta selección de la materia prima se pone igualmente de manifiesto en la muestra 4, perteneciente a un vaso carenado, en donde la escasa presencia de fracciones gruesas en la matriz es un indice de ello. Asimismo, esta vasija presenta un retoque con arcilla muy diluida en la zona del borde. En general se puede decir que tiene una elaboración muy cuidada.
Dentro de este conjunto de muestras de mejor factura, hay que incluir las muestras $7 \mathrm { ~ y ~ } 8$ pertenecientes al galbo de una tulipa de carena baja y al borde de una orza. En la muestra 7 se observa un pequeño retoque localizado en la pared externa y ejecutado con una arcilla muy diluida. La presencia de pá- pulas de arcilla en la matriz indica que la masa no ha estado bien homogeneizada. Por lo que respecta al sistema de modelado, éste no es tan bueno como el detectado para Los casos anteriores.
Finalmente, en la muestra 8 se ha observado que ha existido una selección del material y la realización de diversos retoques efectuados, cuando la arcilla estaba aún en estado de cuero, con una arcilla más fina para concluir el modelado de la pieza. En cuanto a la técnica de manufacturación, la orienta ción que presentan los fenocristales paralela a las paredes de la vasija, la orientación inclinada de las fisuras asi como de las bandas de mena con respecto a las paredes, son rasgos indicativos de un sistema de manufacturación muy preciso que consideramos es de superposición de rollos.
Por lo que respecta al segundo grupo, está integrado por las muestras 2, 5 y 6. La principal característica diferenciadora con respecto al grupo antenor es la de no presentar ningún tipo de retoque de acabado durante el proceso de modelado. Por lo que respecta al sistema de manufaeturación, se ha seguido el mismo método que para las muestras antenores, es decir, superposición de rollos. Dentro de este grupo hay que destacar la muestra 5 por presentar una factura más tosca.
Se puede decir, por tanto, que la identifica ción del sistema de manufactura mediante el estudio por lámina delgada es factible.
El siguiente punto a tratar era la identifica ción y reconocimiento del contenido en desgrasantes. En general todas las muestras presentan un mismo tipo de desgrasantes integrado por cuarzo, cuarcitas, mica, areniscas e inclusiones de mena metálica. El carácter redondeado que presentan los fenoeristales insertos en la matriz es indicativo, por un lado, del carácter original del desgrasante, es decir, no añadido y, por otro, del origen del mismo. Se puede afirmar, por tanto, que la materia prima utilizada es un material de arrastre algo maduro, desde el punto de vista morfoscópico, ligado a un origen claramente aluvial.
Dentro de la igualdad que presentan, en cuanto al tipo y características del desgrasante, todas las muestras, hay que exceptuar la muestra 4 (vaso carenado de gran tamaño) donde el desgrasante utilizado es claramente añadido. En esta cerámica, junto a inclusiones de cuarzo, plagioclasa y mena metálica, encontramos restos de chamota.
Para concluir este apartado relacionado con las técnicas de manufacturación, se han intentado determinar las temperaturas de cocción de las cerámi cas a partir del diferente grado dc recristalización que presenta la matriz ya que es un parámetro cuyo comportamiento está en relación directa con la tem
peratura.
De acuerdo con esta premisa, se puede decir que las muestras estudiadas han estado sometidas a una temperatura de cocción no superior a los $8 0 0 ~ \textcircled { 1 }$ . oscilando, para los fragmentos $2 \textbf { y 4 }$ , en tomo a los ${ 7 0 0 } ^ { \circ } \mathsf { C }$ y para las muestras 1. $3 \ : \mathrm { y } \ : 8$ entre $7 5 0 { - } 8 0 0 ~ ^ { \circ } \mathrm { C }$ . En las muestras 5, 6 y 7 no ha sido posible su iden tificación.
Reconocidas las características que definen a las muestras en su proceso de manufacturación (modelado y contenido en desgrasante), se ha intentado identificar rasgos que pudieran indicar el uso que la pieza cerámica tuvo durante el periodo de - lización.
relación la identificación de - e/anal/dad, los datos que aquí se exponen no pueden ser elevados a definitivos por el escaso número de - rámicas estudiadas. No obstante, el estudio realizado sí pone de manifiesto que el método es válido y, por tanto, factible para conseguir resultados definitivos. Hecha esta salvedad, pasamos a continuación a des cribir los resultados obtenidos.
El elemento indicativo que se ha utilizado para intentar conocer la ftmcionalidad de las vasijas sido el de sente en la matriz. Esta desferrificacion puede tener un carácter natural por efecto de la alteración - un ffincional debido al uso de la vasija. Ambos aspectos han podido ser diferenciados en las muestras estudiadas por lo que consideramos que es posible llegar a conclusiones óptimas. Así pues, las muestras 1, 2 y 5 presentan una fuerte desferrificación en la zona que se corresponde con la pared interna de la vasija mientras que en la zona correspondientc a la pared extcrna ésta se de leve. el la 4, cuyo es tambien importante, ésta se manifiesta de modo homogéneo de la propia dinamica de alteraci6n de los minerales con contenido dc hierro.Esta diferente forma en quc se manifiesta la desferrificacion ha permitido considelas 1. 2 y 5 se contenedores de liquidos mientras que la 4 no. Si se tienen en cuenta las formas tipológicas de cada una dc ellas (frente honda, vaso globular, tulipa: 1. 2 y 5 respectivamente) asi como el tratamiento de su superficie (brufida) no extrafa en absoluto que tuvicran cste uso sino, todo lo contrario, vendria a corroborarlo. En contraposición la muestra 4 que - ce a un vaso carenado de gran tamafio, por su tipolose grupo pero, bargo,el tratamiento alisado de su superficie no le confiere el caracter impermeabilizante que presentan las muestras anteriores por lo que habría que considerarlo como contenedor de sólidos o decorativo. Igual razonamiento se puede hacer extensivo a la muestra 3 en donde la escasa desferrificación induce a considerarla como contenedor de sólidos o decorativa,
Por último, para las muestras 6, $7 { \bf \delta y } 8$ no ha sido posible llevar a cabo una identificación de su posible flincionalidad,
6. CONCLUSIONES.
Proceso de manufacturación
— Pervivencia de una tradición cultural en la técnica de modelado de las vasijas ya que todas ellas, tanto las pertenecientes al período de Bronce Pleno como las correspondientes a Bronce Final $_ { \mathrm { ~ 1 ~ y ~ } }$ 2). han sido fabricadas mediante el sistema de rollos superpuestos.
— Las vasijas de mayor tamaño presentan siempre un retoque posterior en la superficie externa de la pared.
— Existe una relación entre la selección del material y el tamaño de la vasija.
Homogeneidad en las temperaturas de cocción $( 7 0 0 - 8 0 0 ~ ^ { \circ } \mathbf { C } )$ . Este aspecto remarca la primera conclusión expuesta, al tiempo que induce a - sar en la existencia de un control dc los sistemas de coccion.
la funcionalidad:
— Se han podido diferenciar aquellas vasijas que han podido contener líquidos, mucstras 1. 2 y 5. de otras con un uso diferente (muestras 3 y ‘Ii. en donde los óxidos de Fe formados se deben, mente,al enterramiento de la vasija.
Parece existir una relación clara entre el tipo de matriz, el tratamiento de la superficie y la funcionalidadde la vasija.
Para concluir con el apartado de nes queremos manifestar que el método aquí - puesto para la identificación de técnicas de manufacturación y funcionalidad de cerámicas arqueológicas aporta datos de gran interés abriendo nuevos campos para la investigacion arqueometrica.
RIBLIOGRAFIA.
CAPa, J, x’ de sedimentos y ccramicas arqueologicas de algunos yacimicntos de La Mancha. Oretum,2:55- 153.
CAPEL, J.; Dui.a\~vo C ción de mclodos ópticos al estudio de ceramicas arqueol6gicas. Cuadernos de Prehistoria de la Universidad de Granada,3:343-356.
CoURTOIs,L.(1976): Examen au microscope petrographique des ceramiques archeologiques.Paris.
ECHALLIER,J.C.(l984):Elements de technologie cé- ramique et d'analyse des terres cuites archeologiques.Documents d'Archcologic Meridionaux, Serie Mcthodes et Techniqucs. 3.
FREESTONE, I.C.: JOHNS, C.: POTTER, T. (cds.) (1982): Current research in ceramics: thin section studies.British Museum Occasional Paper,32. Londres.
GIOT,P.R.; QuBRRE,G. (1989): Prcmicrs apports de la petroarchcologie a I'étudc dcs potcries prehistoriques ct protohistoriques armoricans.Bulletin de la Societé Prehistorique Francaise,84 (6):177- 182.
MIDDLETON,A.P.;FREESTONE, I.C. (eds.) (1991): Recent developments in ceramic petrologv. British Museum Occasional Paper, 81, Londres.
MIDDLETON, A.P.; FREESTONE, I.C.; LEESE, M.N.(1985): Textural analysis of ccramic thin sections: cvaluation of grain sampling procedures. Archaeometry,27 (1): 64-74.
MOLINA,F.; NAJERA, T. (1978):Die Motillas von Azuer und Los Palacios (Ciudad Real). Ein Bcitrag zur Bronzezcit der Mancha.Madrider Mitteilungen, 19.
NAJERA,T.; MoLINA,F.(1977):La Edad dcl Bronce en La Mancha. Excavacioncs cn las motillas dcl Azuer y Los Palacios (Campafa de l974). Cuadernosde Prehistoriade la Universidad de Granada,2:251-282.
NAJERA,T.ET AL.(1977): Excavaciones cn las motillas del Azuery Los Palacios (Ciudad Rcal).AVI Congreso Nacional de Arqueologia, Zaragoza.
WILLIAMs, D.F.(1983):Petrology of ceramics.The Petrology of Archaeological Artifacts (Kcmpc. D.R.C.: Harvcy，A.P.. cds.), Clarendon Prcss. Oxford:301-329.